Source: http://docplayer.fi/5561580-Betonin-halkeamien-injektointiaineiden.html
Timestamp: 2019-01-20 16:23:31+00:00
Document Index: 4357005

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Betonin halkeamien injektointiaineiden, - PDF
Download "Betonin halkeamien injektointiaineiden,"
1 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-kokeet 2011 Luottamuksellisuus: Julkinen
2 1 (10) Raportin nimi Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-kokeet 2011 Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Asiakkaan viite Liikennevirasto - Projektin nimi Projektin numero Raportin laatija Sivujen/liitesivujen lukumäärä Liisa Salparanta 10 s. Avainsanat Raportin numero betoni, korjaus, halkeama, injektointi, imeytys, sulkuaine VTT-R Tiivistelmä Näitä koeohjeita käytetään tutkittaessa soveltuuko betonin halkeamien injektointiaine, imeytysaine tai sulkuaine Liikenneviraston ulkobetonirakenteiden korjauksiin. Koetulosten perusteella Liikennevirasto päättää aineiden hyväksynnästä käyttöönsä. Liikennevirasto julkaisee hyväksytyt tuotteet SILKO-ohjeistossa, joka on saatavissa Liikenneviraston internet-sivuilta osoitteesta Injektointiaineiden koeohjelma on eurooppalaisen standardin EN mukainen. Tässä koeohjelmassa ilmoitetaan mitkä EN :n tiettyihin suunniteltuihin käyttötarkoituksiin tarkoitetut kokeet Liikennevirasto edellyttää tehtäväksi aina ja mitkä EN :n kokeista eivät sisälly SILKO-koeohjelmaan. EN ei koske imeytys- eikä sulkuaineita, joiden koeohjelmat esitetään tässä kokonaan. Koeohjelmien lisäksi tämä ohje sisältää Liikenneviraston asettamat hyväksymiskriteerit. Luottamuksellisuus Espoo, Laatija Julkinen Hyväksyjä Liisa Salparanta Tutkija Tomi Toratti Erikoistutkija VTT:n yhteystiedot VTT, PL 1000, VTT, puh (vaihde), fax Jakelu (asiakkaat ja VTT) Tilaaja VTT Kirjaamo VTT:n nimen käyttäminen mainonnassa tai tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.
3 2 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto Injektointiaineet Imeytysaineet Sulkuaineet Väri ja vaikutus betonin ulkonäköön Tunkeuma Periaate Koekappaleet ja niiden esikäsittely Koemenettely Koetulokset Levitettävyys Poistettavuus Periaate Koekappaleet ja niiden esikäsittely Koemenettely Koetulokset...10 Lähdeviite...10
4 3 (10) 1 Johdanto Näitä ohjeita käytetään betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden tutkimiseen. Näiden ohjeiden mukaisten kokeiden tulosten perusteella Liikennevirasto päättää aineiden hyväksynnästä käyttöönsä. Hyväksytyt tuotteet julkaistaan SILKO-ohjeistossa. SILKO-ohjeet ovat vapaasti saatavissa Tiehallinnon internet-sivuilta osoitteesta Koeohjelma on eurooppalaisen standardin EN mukainen. Lisäksi tehdään injektointiaineen väriarvio. Tässä koeohjelmassa ilmoitetaan mitkä EN :n tiettyihin suunniteltuihin käyttötarkoituksiin tarkoitetut kokeet Liikennevirasto edellyttää tehtäväksi aina ja mikä EN :ssä esitetyt kokeet eivät sisälly SIL- KO-koeohjelmaan. EN ei koske imeytys- eikä sulkuaineita. Tässä julkaisussa esitetään imeytys- ja sulkuaineiden koeohjelmat kokonaisuudessaan. Tässä ohjeessa esitetään myös Liikenneviraston asettamat hyväksymiskriteerit. Muut kuin standardien mukaiset koemenetelmät kuvataan tämän ohjeen luvuissa Injektointiaineet Injektointiaineiden SILKO-koeohjelma on standardin EN mukainen seuraavin täsmennyksin: Reaktiivisen polymeerisen sideaineen sisältävien injektointiaineiden tuotetunnistuskokeet ja -vaatimukset ovat: o Isosyanaattipitoisuus EN 1242:n mukaisesti määritettynä saa poiketa vertailuarvosta ± 10 %. Kun SILKO-hyväksyntää anotaan ensimmäistä kertaa, vertailuarvo on valmistajan ilmoittama arvo. Kun SILKO-hyväksynnälle anotaan jatkoaikaa, vertailuarvo on ensimmäisella SILKO-hyväksyntäkerralla hyväksymisperusteena käytetty arvo. o Infrapuna-analyysi EN 1767:n mukaisesti määritettynä. Kun SILKO-hyväksyntää anotaan ensimmäistä kertaa, infrapunaanalyysikäyrä talletetaan Liikennevirastoon. Kun SILKOhyväksynnälle anotaan jatkoaikaa, pääabsorptiokaistojen sijaintien ja suhteellisten intensiteettien tulee vastata vertailuspektriä. Vertailuspektri on ensimmäistä SILKO-hyväksyntää haettaessa Liikennevirastoon toimitettu spektri. o Hydraulisen sideaineen sisältävien injektointiaineiden tuotetunnistuskokeet ja -vaatimukset ovat: o Partikkelikokoanalyysi laserdiffraktiolla ISO :n mukaisesti ja termogravimetrinen määritys EN ISO 11358:n mukaisesti. Kun SILKO-hyväksyntää anotaan ensimmäistä kertaa, anayysitulokset talletetaan Liikennevirastoon. Kun SILKO-hyväksynnälle
5 4 (10) anotaan jatkoaikaa, analyysitulosten on vastattava ensimmäistä SILKO-hyväksyntää haettaessa Liikennevirastoon toimitettuja analyysituloksia. EN , Taulukko 1.a: o Vinoleikkaustartunta (H,P) Pakollinen koe kuiva ja märkä halkeama o Lasittumislämpötila (P) Ei ole SILKO-koe o Kloridipitoisuus (H) Valmistajan ilmoitettava EN , Taulukko 1.b: o Vesitiiviys (P) Vapaaehtoinen koe o Lasittumislämpötila (P) Ei ole SILKO-koe EN , Taulukko 1.c: o Korroosiokäyttäytyminen (P) Ei ole SILKO-koe (P) reaktiivisen polymeerisen sideaineen sisältävät injektointiaineet (H) hydraulisen sideaineen sisältävät injektointiaineet Hyväksymiskriteerit ovat EN :n taulukoiden 3a, 3b ja 3c mukaiset. Lisäksi arvioidaan kovettuneen injektointiaineen väri.
6 5 (10) 3 Imeytysaineet Imeytysaineiden pakolliset perusominaisuus- ja toimivuuskokeet sekä hyväksymiskriteerit esitetään Taulukoissa 1 ja 2. Imeytysaineille ei ole vapaaehtoisia SILKO-kokeita. Taulukko 1 koskee reaktiivisen polymeerisen sideaineen sisältäviä imeytysaineita. Taulukko 2 koskee hydraulista sideainetta sisältäviä imeytysaineita. Taulukko 1. Reaktiivisen polymeerisen sideaineen sisältävien imeytysaineiden perusominaisuus- ja toimivuuskokeet sekä hyväksymiskriteerit. Ominaisuus Koemenetelmä Hyväksymiskriteeri/ arvostelu Perusominaisuudet Tuotetunnistus Infrapuna-analyysi, (IR) EN Viskositeetti EN ISO Viskositeetti mitataan 5 min sen jälkeen, kun aineen sekoittaminen on päättynyt. Ennen sekoittamista tuotteen erillisiä aineosia pidetään vakiolämpötilassa 21 C ± 2 C. Ennen viskositeetin mittausta vastasekoitetun aineen lämpötila mitataan ja kirjataan. Aineiden, joiden kovettumisaika on alle 5 min, viskositeetti mitataan sekoittamattomista aineosista. /1/ Käyttöaika EN ISO 9514 Testi suoritetaan kolmessa säilytys- ja testauslämpötilassa: 21 C sekä valmistajan suosittelema alin ja korkein käyttölämpötila, toleranssi on ± 2 C. /1/ - Toimivuusominaisuudet Vinoleikkaustartunta EN Kuiva ja märkä halkeama - Ei liimaavaa ominaisuutta < 30 % % % +++ > 100 % ehjän kappaleen lujuudesta Väriarvio Silmämääräisarvio - Vaikutus betonin Silmämääräisarvio - ulkonäköön Tunkeuma Imeytetyn halkeaman täyttyneisyysmittaus + 30 % % % halkeaman pinta-alasta on täyttynyt
8 7 (10) 4 Sulkuaineet Sulkuaineiden pakolliset perusominaisuus- ja toimivuuskokeet sekä hyväksymiskriteerit esitetään Taulukoissa 3 ja 4. Taulukko 3 koskee reaktiivisen polymeerisen sideaineen sisältäviä sulkuaineita. Taulukko 4 koskee hydraulista sideainetta sisältäviä sulkuaineita. Sulkuaineille ei ole vapaaehtoisia SILKO-kokeita. Taulukko 3. Reaktiivisen polymeerisen sideaineen sisältävien sulkuaineiden perusominaisuus- ja toimivuuskokeet sekä hyväksymiskriteerit. Ominaisuus Koemenetelmä Hyväksymiskriteeri/ arvostelu Perusominaisuudet Tuotetunnistus Infrapuna-analyysi, (IR) EN Käyttöaika EN ISO 9514 Testi suoritetaan kolmessa säilytys- ja testauslämpötilassa: 21 C sekä valmistajan suosittelema alin ja korkein käyttölämpötila, toleranssi on ± 2 C. /1/ + > 60 min min +++ < 30 min Toimivuusominaisuudet Tartunta EN ,4 N/mm ,0 N/mm ,5 N/mm 2 Väriarvio Silmämääräisarvio - Vaikutus betonin Silmämääräisarvio ulkonäköön + ainetta ei pysty poistamaan kokonaan ++ alusbetonia irtoaa poistettaessa tai sulkuaineesta jää väriä +++ alusbetonia ei irtoa poistettaessa Levitettävyys Arvio + Hankala ++ Melko helppo +++ Helppo Poistettavuus Arvio + Huono ++ Hyvä +++ Erittäin hyvä